设计了一套模拟实验, 以获得关于晶体形态和界面非稳定性的差异的可靠数据，如高温溶液生长的骸晶和枝蔓晶. 这些实验是在高温实时观察装置(HITISOT)内进行的. 高温溶液晶体生长实验是在环形铂金丝炉圈内进行的. 炉圈直径为2mm. 铂金丝既起加热又起支撑熔体的作用. 选用KNbO3和Li2B4O7?的混合物进行晶体生长实验. 在只存在扩散机制的快速生长过程中，会形成不同的晶体不完整性，如晶面凹坑、骸晶和枝蔓晶. 采用淬火实验以分辨不同的KNbO3晶体形态，并用扫描电镜研究Li2B4O7溶体中KNbO3?晶体生长的形貌. 在一般情况下，当晶体在气液界面附近液相区成核时，会产?生晶体界面非稳定性. 导致晶体形状不稳定的溶液层的厚度为60. 通过扫描电镜观察，发现晶体在这一溶液层中由多面体晶变为枝蔓晶. 骸晶和枝蔓?晶的各向异性反映了KNbO3的立方特性，也反映了界面非稳定性是沿［110］晶?棱扩大的. ［110］晶棱方向的分支证实了晶体生长形状的各向异性. 形成界面非?稳定性的临界尺寸为10. 与此相反，保持稳定的晶面形状是通过60厚度以下的溶液内的晶体生长来实现的. 晶体生长过程是由高温实时观察装置进行实时观察和记录的，并能观察到晶体固液界面处的热溶质对流(如微对流).
高温氧化物 界面非稳定性 KNbO3 高温实时观察装置 扫描电镜